36 Erster Tejtl. Allgemeine Verhältnisse der Edelsteine. 



Härteskala vor sich zu haben; die niedersten Härtegrade können ganz wegfallen. Es ge- 

 nügt eine kleine Glastafel, die in hinreicji ender Weise den fünften Härtegrad repräsentiert 

 und die leichter zu beschaffen ist als ein gutes Stück Apatit; ferner je ein Stück Feld- 

 spat, Quarz (am besten in der farblosen und durchsichtigen Abart des ßergkristalls) und 

 Topas, die wie schon hervorgehoben, mit möglichst glatten und glänzenden Flächen ver- 

 sehen sein müssen, auf denen man auch den kleinsten Ritz eventuell mit der Lupe leicht 

 und sicher erkennt. Auch eine Korund-(Sapphir-)Platte, sowie ein am Ende eines Stiftes 

 befestigter Diamantsplitter, ein sog. Schreibdiamant, sind zuweilen noch von Nutzen. Die 

 ganz wenigen weichen Edelsteine, deren Härte unter der des Apatits liegt, werden daran 

 erkannt, daß sie Glas nicht ritzen, und dies genügt neben den unmittelbar sichtbaren 

 Eigenschaften zu ihrer Erkennung meist vollkommen; wenn ein Stein Glas nicht ritzt, so 

 ist er schwerlich ein wertvoller Edelstein. Steine von größerer Härte als Topas gibt es 

 ebenfalls nur sehr wenige; es ist, wie die unten folgende Tabelle zeigt, der Korund, wohin 

 u. a. der Rubin und Sapphir gehören, und der Chrysoberyll, sowie der härteste von allen, 

 der allein auch den Korund noch übertrifft, der Diamant. Diese ergeben sich daraus, 

 daß sie allein den Topas ritzen, nicht aber, Diamant ausgenommen, den Korund. Sie 

 können, wie übrigens auch die weicheren als Glas, durch das spezifische Gewicht und 

 andere noch zu besprechende Hilfsmittel unterschieden werden. Daher sind auch die 

 beiden höchsten Glieder der Härteskala nicht unbedingt erforderlich. 



Die Edelsteinhändler benutzen statt der Härteskala, die in der oben angegebenen Form 

 und Beschränkung für ihre Zwecke am geeignetsten wäre, vielfach lieber einige andere 

 Instrumente, vor allem eine harte Stahlfeile. Diese greift Mineralien vom fünften Härte- 

 grad noch stark, solche vom sechsten nur noch schwach an und erzeugt je nach der 

 größeren oder geringeren Härte mehr oder weniger Pulver. Quarz hat ungefähr dieselbe 

 Härte wie der bestgehärtete Stahl, aus dem die Feile hergestellt ist; Steine vom siebenten 

 Härtegrad werden daher von der letzteren nicht mehr leicht angegriffen, und härtere 

 greifen ihrerseits die Feile an und polieren sie. Dabei hinterbleibt auf dem Stein ein vom 

 abgeriebenen Stahl herrührender grauer metallischer Schimmer. Eine ungefähre Schätzung 

 der Härte erlaubt auch der Ton, der beim Streichen des Steines auf der Feile entsteht. 

 Je härter der Stein ist, desto höher ist dieser Ton, wobei aber zur Vergleichung möglichst 

 gleich große Stücke gewählt werden müssen. 



Für geschliffene Steine ist aber eine solche Feile nicht mehr geeignet. Bei diesen 

 wird in der Praxis vielfach ein möglichst stark gehärteter Stahl stift mit einer scharfen 

 Spitze benutzt. Diese ritzt Feldspat, noch leichter Glas, greift aber Quarz kaum und 

 härtere Steine gar nicht mehr an. Man kann an einem geschliffenen Steine niclit selten 

 eine Stelle finden, wo ein so feiner und kleiner Ritz, wie ihn die Stahlspitze macht, nicht 

 viel schadet, namentlich wenn sie bei der Fassung vom Metall bedeckt wird; aus dem 

 eingangs angegebenen Grunde ist aber doch bei durchsichtigen Steinen immer große 

 Vorsicht geboten, so daß also auch diese schonende Methode nicht unbeschränkt ange- 

 wendet werden kann. Der Stahlstift ist besonders wertvoll, um Glasimitationen von echten 

 harten Edelsteinen zu unterscheiden. Nur erstere werden geritzt, über die letzteren gleitet 

 die Spitze weg, ohne einen Eindruck zu hinterlassen. 



Von allergrößtem Einfluß ist selbstverständHch die Härte auf das Schleifen der Steine. 

 Nach ihr muss in der Weise, wie es unten bei der näheren Betrachtung des Schleif- 

 prozesses erläutert werden wird, die Schleifscheibe und auch das Schleifpulver aus ver- 

 schiedenem Materiale gewählt werden. Je härter der Stein, desto schwerer und langsamer 

 schleift er sich, gleiches Schleifmittel vorausgesetzt, aber im allgemeinen wird auch der 

 durch die Politur erzeugte Glanz um so schöner und kräftiger und die Kanten und Ecken 

 der Schliffform um so schärfer, je größer die Härte. Bei weicheren Steinen sind diese 



